DES SCIENCES. 4O5 



vf fur 72, karats; mais cette augmentation de poids ne tenant 

 certainement ni à la parcelle d'argent que contient le plomb 

 dont j'ai fait ufage, ni au merveilleux qui pourroit fe préfenter 

 à i'elprit fur une augmentation de la matière même de l'or , 

 il faut néceffairement rejeter fur une caufê accidentelle , 6c 

 le furcroît de pefanteur qui a lieu ici d'une manière confiante, 

 & l'inégalité qu'on y remarque , quoiqu'il paroiffe aifez pro- 

 portionnel à la quantité de matière fur laquelle on l'obferve. 



Une des principales raifons qui me détermina à faire fur 

 l'or fin feul les expériences variées dont je ne viens d'expofer 

 qu'une partie, ce fut parce que je foupçonnai d'abord que 

 le cuivre qui entroit dans la matière de mes efîais ne fe diffi- 

 poit pas en total dans l'opération de la coupelle ; que l'or 

 2vec lequel il .fe trouvoit intimement mêlé, le défendoit un 

 peu de l'aclion de la litharge, & que l'augmentation de poids 

 pouvoit être due à quelque portion de cuivre que l'or auroit 

 recelée. Je favois en effet qu'il eft difficile de dépouiller 

 complètement l'or du cuivre par la voie de la coupelle, & 

 que la difficulté augmente lorfqu'une grande quantité de ce 

 dernier métal réduit l'or à un titre très-bas (b). 



Je n'avois donc pas de moyen plus fur, pour détruire mes 

 foupçons , que de bannir le cuivre de quelques expériences, 

 & d'examiner fi malgré cela l'excédant de poids fubfifieroit. 



(b) Voici deux exemples de la 

 difficulté qu'on éprouve à féparer le 

 cuivre de l'or , lors même que le 

 premier de ces métaux ne Te trouve 

 joint au fécond qu'en petite quantité. 

 J'ai fait paffer à la coupelle , dans 

 un gros de plomb que j'y ai mis 

 en une feule fois , 1 1 grains d'or 

 fin repréfentés par 22 karats , & 

 un grain de cuivre rcpréftnté par 

 2 karats ; le bouton d'effai qui en 

 provint n'étoit pas net , auffi pefoit- 

 ïl 22 karars-j^g, & annonçoit-if, par 

 cet excédant de poids étranger à l'or 

 qu'il contenoit encore , plus d'un 

 quart de la portion de cuivre qui étoit 

 entrée dans ia matière de l'efTai, 



J'ai répété cette expérience fur une 

 égale quantité d'or & de cuivre , 

 mais en employant 2 gros de plomb, 

 & en les mettant dans la coupelle à 

 trois reprifes ; j'obtins , dans cette 

 féconde expérience , un bouton allez 

 beau, mais fans éclat; fon poids étoit 

 de 22 karats^, c'eft-à-dire de 

 ■fe au - delà de l'or fin employé ; 

 excédant que j'aurois reconnu encore 

 plus marqué fi j'avois extrait de la 

 coupelle & joint au poids du bouton, 

 la parcelle d'or que la litharge avoit 

 entraînée. 



Dans la première de ces deux 

 expériences , j'avois employé un gros 

 de plomb, quantité fix ibis plus confi- 



